标题：竹地板
简介
竹地板是一种新型建筑装饰材料，它以天然优质竹子为原料，经过二十几道工序，脱去竹子原浆汁，经高温高压拼压，再经过多层油漆，最后红外线烘干而成。竹地板以其天然赋予的优势和成型之后的诸多优良性能给建材市场带来一股绿色清新之风。竹地板有竹子的天然纹理，清新文雅，给人一种回归自然、高雅脱俗的感觉。它具有很多特点，首先竹地板以竹代木，具有木材的原有特色，而且竹在加工过程中，采用符合国家标准的优质胶种，可避免甲醛等物质对人体的危害，还有竹地板利用先进的设备和技术，通过对原竹进行26道工序的加工，兼具有原木地板的自然美感和陶瓷地砖的坚固耐用。[1]
起源与发展史
竹地板并非新产品，中国上世纪八十年代末已经出现，从1998年起竹地板制造技术成熟，当时产量只有30万平方米，由于当时的工艺较复杂，而且不够成熟，所以竹地板的使用寿命及防潮防蛀等问题尚未有较好的解决方案，所以未能得到进一步的发展和普及。到2005年，全国竹地板产量达  竹地板到3000万平米。
竹地板作为一种十分有特色的地板种类，外销价格高，效益良好，所以自诞生之日起，中国上规模的竹地板企业几乎都把目光放在了国外。作为高档地板的代表，全国竹地板产量的60~70%都出口，这也造成了竹地板“国内开花国外红”的局面，在中国本土反而认知度不高。直到近年来，在国外贸易壁垒和国内出口企业恶意价格竞争的压力下，中国竹地板界才意识到了本土市场的重要性，开始积极推进竹地板在国内消费者中的认知度。
结构
竹地板按表面结构可分为径面竹地板--侧压竹地板和弦面竹地板--平压竹地板和近来兴起的重组竹地板三大类。按竹地板的加工处理方式又可分为本色竹地板和炭化竹地板。本色竹地板保持竹材原有的色泽，而炭化竹地板的竹条要经过高温高压的炭化处理，使竹片的颜色加深，并使竹片的色泽均匀一致。
地板是家居装饰很重要的一部分，不管是竹地板的外观恬静细腻的色泽还是自身给人带来触觉的享受，都是很适合家居生活的家居装饰，给人是清新脱俗的感觉，它富有弹性、稳定性好，可谓是老少咸宜。而竹地板美丽天然细腻的外观色泽，用于家庭装修，简直是看了一场视觉盛宴。竹地板是经过层层的加工而成的，相对来说竹地板的跟普通的地板具有很大的区别，特别是在质感和外形方面，竹地板的优势相对来说比较多 价格方面也比一般的地板贵一点。当然竹地板还具有冬暖夏凉的天然优势。
加工工艺
竹材地板的加工工艺与传统意义上的竹材制品不同，它是采用中上等竹材，经  竹地板严格选材、制材、漂白、硫化、脱水、防虫、防腐等工序加工处理之后。再经高温、高压热固胶合面成的。相对实木地板。它有它的优劣，竹木地板耐磨、耐压、防潮、防火，它的物理性能优于实木地板，抗拉强度高于实木地板而收缩率低于实木地板，因此铺设后不开裂、不扭曲、不变形起拱。但竹木地板强度高，硬度强，脚感不如实木地板舒适，外观也没有实木地板丰富多样。它的外观是自然竹子纹理，色泽美观，顺应人们回归自然的心态，这一点又要优于复合木地板。因此价格也介乎实木地板和复合木地板之间。
常规的竹地板的生产工艺流程（366竹地板整理）
毛竹→截断→修平外竹节→开条→去内节→竹条双面刨光（去竹青、竹黄）→蒸煮（防虫、防霉处理）或炭化着色处理→干燥→竹条精刨→竹条分选→涂胶→组坯→热压胶合→砂光→定长截断→四面刨（定宽、开背槽）→双端铣（横向、纵向开榫）→喷封边漆→素板砂光→分选→粉尘清除→水性底漆→热风干燥→涂腻子→UV固化→底漆→UV固化→砂光→底漆→UV固化→砂光→面漆→UV固化→耐刮擦面漆→UV固化→检验→包装
竹地板的生产工艺说明
1、原竹检验
竹地板一般用毛竹做原料，但毛竹的力学性能与竹龄及取材部位有密切关系，竹龄小于4年，竹材内部成分的木质化程度不够，强度不稳定，干缩、湿胀率大，应选用5年以上的毛竹。竹子一般根部壁厚，梢部壁薄。因此，一般选用胸径大于10cm，壁厚7mm以上的杆形直的新鲜毛竹为原料。
2、断料
毛竹是根部粗、顶部细。将竹筒按照壁厚程度区分，截成规定长度。
3、冲片
将原竹冲成规则的竹条
4初刨
干燥后的竹条需经四面刨进行四面精细刨削，刨去残留竹青、竹黄和粗刨留下的刀痕等，这样的处理后竹条与竹条才能胶合得很牢固，无裂缝，不开裂，不分层。竹条精刨后应进行分选，将加工尺寸不符合要求及色差大的竹条从生产线上剔除出去。
对竹条表面进行初步处理。表面刨青去黄，也就是去除竹皮和竹肉部分，只保留最中间的粗纤维层。传统竹制品是取整个筒状竹材弯曲成规定造型加工而成的，没有经过刨青去黄，表层的竹青也就是竹皮部分密度和粗纤维不同，在同一个干湿度条件下收缩变形率不同，所以容易造成开裂。而竹黄也就是竹筒内壁的竹肉部分，含糖等营养成分较高，不去除也会容易生虫霉变。
在厚度上由于竹材本身抗弯强度高于木材，15mm厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度，脚感也较好。有的制造商为迎合消费者越厚越好的心态，不去青、不去黄，竹片胶合后，虽然竹地板厚度可达17mm、18mm，但胶合强度不好，反倒容易开裂。而质量上乘的竹地板则是将竹生两面竹青、竹黄粗刨去之后，为使竹片组坯胶合严密，还要对其进行精刨，厚度和宽度的公差应控制在0.1mm之内，用于粘连竹坯的胶黏剂也会在高温作用下迅速固化，胶合度极强。5、蒸煮漂白或碳化
竹材的化学成分与木材基本相同，主要是纤维素、半纤维素、木质素和抽提物质。但竹材含有的蛋白质、糖类、淀粉类、脂肪和蜡质比木材多，在温湿度适宜的情况下，易遭虫、菌类的侵蚀，因此竹条在粗刨后需进行蒸煮处理（本色）或高温高湿的炭化处理（咖啡色），除去部分糖分、淀粉类等抽提物，处理时加入防虫剂、防腐剂等，杜绝虫类、菌类的滋生。
本色地板在温度90℃双氧水漂白，根具不同的壁厚漂白时间不同。4~5mm3.5小时，6~8mm4小时。
碳色地板是在高温高压下经过二次碳化程序加工而成。
二次炭化技术，将竹材中的虫卵、脂肪、糖份、蛋白质等养份全部炭化，使材质为轻，竹纤维呈 “空心砖”状排列，抗拉抗压强度及防水性能大大提高。
6、烘干
蒸煮处理后的竹片的含水率超过80%，达到饱和状态。竹材的含水率高低直接影响着竹材加工后的成品尺寸和形状的稳定性，为了保证竹地板产品的质量，用于加工的竹材原料在胶合之前需进行充分干燥。目前竹材干燥是利用干燥窑或轨道式干燥窑来进行干燥处理。
竹材的含水率需根据各地气候情况和使用环境来控制。比如中国的北方与南方控制的含水率是不一样的，在北方使用的产品含水率要求很低，正常情况下应控制在5—9%。
组成竹地板的各个单元即竹条含水率要求均匀。如竹弦面地板（平压板）要求表层、中间层和底层的竹条含水率都要求均匀，这样生产成竹地板后不易变形、弯曲。
这点也是防止地板开裂的重要环节，含水率不均匀或含水率过高，遇到温度及干湿度等环境因素的变化，地板可能出现变形或开裂。更具据不同区域的空气湿度情况分区设定含水率。这样制作出来的地板才能够保证适应相应的气候环境。
品质优良的地板在烘干时是经过六点多面检测，保证每片竹条，以及竹条的头尾、表里含水率均衡一致，这样才能保证地板因湿度环境不同而产生开裂变形。消费者难于简单测定含水率，解决这一问题较保险的办法是选择能生产坯板的和有信誉的正规竹地板厂家。
7、精刨
竹条精刨成所需要的规格
8、品选
将竹条分选成不同的级别。
9、胶合复压
涂胶及组坯：选优质的环保型胶粘剂，按规定涂胶量涂胶并涂均匀，再按所需规格将竹条组坯。
热压胶合：热压是关键工序，在规定的压力、温度和时间下，将板坯胶合成坯板，竹条表面光洁度、胶粘剂和热压条件对竹地板的胶合强度影响很大。
竹地板的胶合强度与木地板不同，它由多块竹片胶合压制而成。胶的质量、胶合的温度、压力及保温保压的时间都对胶合质量有影响。胶合强度不够的可能变形开裂。检验其胶合强度的简单方法是将一块地板放入水中浸泡或蒸煮。比较其膨胀、变形和开胶程度及所需时间。竹地板会不会变形、脱胶与胶合强度有极大的关系。
10、裁头
11、验板分色
12、修边
13、修边为母榫
14、生产反榫板时，空头要掉头
15、砂光
对坯板表面进行处理，使表面光滑，并对素板定厚
16、开榫
四面刨
竹板底部和侧面开榫。
双端开榫
竹地板纵向和横向开榫。
开榫也俗称开槽，就是地板拼接时的凹凸槽口，这是保证地板完美拼接的关键所在。开榫精密的拼接时两块地板之间的缝隙紧密。
17、油漆
为使周围环境中的水分不侵入竹地板，并使板面有防污染、耐磨、装饰等性能，竹地板还需进行涂饰处理。一般经5底（漆）2面（漆）涂饰后，竹地板表面已覆盖了一层较厚的保护漆膜。漆膜的硬度并不是越硬越好，要软硬适中，以保证漆膜有一定的耐磨性、耐刮擦性和韧性。
竹地板表面上油漆。市场上的地板由亮光、半亚光之分。亮光的为淋涂工艺，非常亮丽但是其面容已磨损剥离，使用时要精心维护。亚光和半亚光的是滚涂工艺，色泽柔和，油漆附着力较强。
目前市场上有五底两面、七底两面等做法，上底漆时选择安全环保的优质油漆，不但能维护健康的居家环境，还能达到美观、防水、防病虫腐蚀。要保证好的油漆附着力必须要砂光一层上一层油漆，经过多次反复砂光上漆才能保证制作出来的地板表面光滑平整无气泡。
18、成品检验
对成品地进行检验。附着力、表面效果、耐磨度和光泽度。
为了保证地板的尖端品质，欧美市场实行片检片测，国内也有很过企业沿用了这套检验技术。当然相对的成本也就高一些了。
基材
竹类属禾木科的竹亚科。中国的竹材资源非常丰富，据初步统计，有30属400多种，主要生长在长江流域以南各省。竹子生长的最大特点是一次造林成功，即可行鞭出笋，年年砍伐，永续利用，而不破坏生态环境，符合国家以竹代木的战略思想。
执行标准
竹子资源丰富，竹材地板在价格上也有一定的优势，高档竹材地板的价格仅相当于中低档木质地板的价格，而且竹材地板的硬度、弯曲强度和抗压强度约为木材的两倍以上，此外竹材地板具有适度弹性，可减少噪音且容易清洁。技术性能指标1）竹地板理化性能指标 见表1.2-1。
表1.2-1　竹地板理化性能指标
项目
指标值
含水率（%）
6.0～15.0
静曲强度（MPa）
厚度≤15mm
≥80
厚度>15mm
≥75
浸渍剥离试验（mm）
任一胶层的累计剥离长度≤25
表面漆膜耐磨性
磨耗转数（r）
磨100 r转后表面留有漆膜
磨耗值（g/100r）
≤0.15
表面漆膜耐污染性
无污染痕迹
表面漆膜附着力
不低于3级
甲醛释放量（mg/L）
≤1.5
表面抗冲击性能（mm）
压痕直径≤10，无裂纹
执行标准2）竹地板执行标准
GB/T 20240-2006 《竹地板》
WB/T1016-2002 《木地板铺设面层验收规范》
WB/T1017-2002 《木地板保修期内面层检验规范》  title
GB50206-2002 《木结构工程施工质量验收规范》
GB50209-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB/T 20238—2006 《木质地板铺装、验收和使用规范 》
GB18583——2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
CECS191：2005 《木质地板铺装工程技术规范》。
竹地板十大品牌
1、春红
（江西省著名商标,江西省名牌产品,竹地板十大品牌,农业产业化经营省级龙头企业,江西飞宇竹业集团有限公司）
2、九木堂
（竹地板十大品牌,中国竹地板领军企业,国内大型竹地板企业,江西省著名商标,江西九木堂实业有限公司）
3、大庄
（中国竹地板国家标准制订单位之一,浙江名牌,浙江省著名商标,国家出口免验,浙江大庄实业集团有限公司）
4、鑫华昌
（江西省名牌产品,中国著名品牌,中国环境标志产品认证,竹地板十大品牌,行业著名品牌,江西华昌竹业集团）
5、天振
（中国驰名商标,浙江高新技术企业,竹地板行业重点骨干企业之一,竹地板十大品牌,浙江天振竹木开发有限公司）
6、竹涛
（竹地板十大品牌,中国著名品牌,以自然典雅闻名于竹地板行业,产品远销世界,极具竞争力,江西松涛竹业有限公司）
7、山友
（专业从事研究生产优质竹地板、竹家具材料的综合性中日合资企业,竹地板十大品牌,江西山友实业有限公司）
8、通贵
（江西省名牌产品,中国品牌竹地板企业联盟副理事长单位,农业产业化省级龙头企业,江西省康达集团有限公司）
9、永裕
（中国驰名商标,国家高新技术企业,浙江省林业重点龙头企业,竹地板十大品牌,浙江永裕竹业股份有限公司）
10、腾达-定江
（中国驰名商标,江西省名牌产品,江西省著名商标,江西省农业产业化龙头企业,江西腾达竹木有限公司）
优点
冬暖夏凉[2]竹材板地板的突出优点是冬暖夏凉。竹子因为导热系数低，自身不生凉放热。特别适合于铺装在客厅、卧室、健身房、书房、演播厅、酒店宾馆等地面及墙壁装饰。色差较小是竹材地板的一大特点。按照色彩划分，竹材地板可分为两种，一是自然色，色差比木质地板小，具有丰富的竹纹，而且色彩匀称;自然色中又可分为本色和碳化色，本色以清漆处理表面，采用竹子最基本的色彩，亮丽明快；碳化色平和高雅，其实是竹子经过烘焙制成的，在凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。二是人工上漆色，漆料可调配成各种色彩，不过竹纹已经不太明显；竹材地板的表面处理大多采用清漆、亮光漆、亚光漆和耐磨漆等。
竹材地板在结构排列上主要有2方式，即平压式、竖压式，这2种结构都是将竹子弯曲方向“背靠背”排列，利用竹子自身的柔韧度来平衡在不同环境中的收缩膨胀率。寿命长竹材地板在理论上的使用寿命可达20年左右，正确的使用和保养是延长竹材地板使用寿命的关键。竹材地板在使用中最重要的是要保持室内干湿度，因为竹材地板虽经干燥处理，但是竹子是自然材料，所以还会随着气候的变化而变化。在遇到干燥季节，特别是开放暖气时，消费者应在室内通过不同方法调节湿度，可用加湿器或在暖气上放盆水等。而在夏季潮湿时，应多开窗通风,保持室内干燥。另外，竹材地板应避免阳光暴晒和雨水淋湿，如果遇水应及时擦干，并应尽量避免硬物撞击、利器划伤和金属摩擦竹材地板漆面。在日常保持竹材地板清洁时，可先扫净，然后用拧干的毛巾擦拭，如果条件允许的话，还应在两至3个月内打一次地板蜡。竹木地板的结构一般分为 UV漆层、装饰层、基材层、防潮层，质地坚实耐磨、色泽柔和靓丽、竹纹清新自然、竹香怡人。冬  竹地板暖夏凉、防虫防霉防干裂、耐腐耐磨不变形。表面UV漆饱满厚实、光而不滑、板体实行全封闭油漆防水。符合国际环保要求的粘合剂及UV漆，对人体无毒无害，是家庭装饰的绿色产品。价格却在复合地板与实木地板之间，效果很自然，维护也比较简单，变形率相对小些，性价比较好。但不适合空气潮湿地区，在潮湿环境下容易发霉。外观优美竹子的天然色泽美观，富有弹性、可防潮、不发霉、硬度强、冬暖夏凉，用竹子的弧面作为外观面，有一种独特的韵味。
竹地板有哪些优缺点：
竹地板的优点可以从下面看出来：
竹木地板优在何处？这个问题同时也是许多装修家庭共同关心的问题，现在针对净空低，竹地板市场专门推出双企口（E型、F型）竹地板，可以不需龙骨，直接铺装，有效保留了室内空间，还有，现在的竹木地板都是有针对性的生产，针对各地和气候采取不同的含水率控制，竹地板的优点是稳定性特好，开裂变形率小于实木地板，在国际市场上是地板中的宠儿，二次碳化技术使材质为轻，竹纤维呈 “空心砖”状排列，抗拉抗压强度及防水性能大大提高，至于虫蛀问题，经过炭化或高温蒸煮等技术，将材料进行脱糖脱脂处理，没了食物虫子自然不会繁衍生息，就好像把人锁在房里，他不可能*吃水泥活下来，这样就从根本上解决虫蛀问题，竹地板的工艺决定了温度对它的影响较小，竹地板在制作过程中经历了商温蒸煮（40多度），炭化（175 度，高大气压）干燥，热压、紫外线烤漆等各种高温环节，只需工艺做足，它可用作地热地板。
适用场所
竹材地板是一种较高档次和较高品味的装饰材料，近年来被广泛应用于家居、写字楼、宾馆及部分娱乐、体育运动场所的装修，深受国内外消费者的喜爱。从理论上说，一切通风干燥，便于维护的室内场所均可使用竹材地板。这种适用场所涵盖国内各类不同气候特征的地域，包括东南沿海高温、高湿地区。因此国内的用户均可以放心大胆地使用。特别适合用于地热采暖的地面铺装。
具体说，竹材地板较为适宜的场所有：
1．家庭装修：这是竹材地板被普遍采用的主要部分，特别是卧室、书房、健身房、日本和式房等。
2．高级写字楼，包括办公室、会议室、接待室、产品展示厅等。
3．宾馆、酒店：包括宾馆套房，健康中心、娱乐中心、会议中心等。
4．高级商厦：包括营业大厅、专卖柜台等。竹材地板还可用于墙面装修。
一般不适宜使用竹材地板的地方有：防潮处理不好的楼房底层及地下室、经常接触水的地面、大型室内公共场所、公共通道等。
款式
相对于木地板，竹地板的款式简单很多，一些如传统的木地板那样，做成纵向纹路的长条，一些做成各种斜纹拼花的方形格子地板。长、宽、厚的常规规格有 915mm×91mm×12mm、1800mm×91mm×12mm等6种，在一定范围内（长度在46-220cm之间、宽度在6-15cm之间、厚度在 9-30mm之间），还可以根据你的需要来订做。另外，不同的结构，表面竹  竹地板纹效果也有所不同，可以选择竹子的正面或者横截面。竹材的弯曲强度、硬度、抗拉强度值约为木材的两倍以上，竹地板的抗拉折强度比木地板高出1.5倍以上；而经过近20个工序，竹地板也具备木地板的各种性能，例如具有适度弹性，减少噪音，容易清洁等等。
竹子向一方弯曲的特性对减少伸缩性有着一定的帮助。竹地板结构上的排列主要有三种方式：平压式、竖压式以及T字式。三种结构都是把加工竹子弯曲的方向“背靠背”地排列，利用竹子自身的柔韧度来平衡它在不同环境下的收缩、膨胀率，所以结构是相对稳定的，特别是T字式排列，反而不易变形。
竹地板突出的优点便是冬暖夏凉。竹子自身并不生凉防热，但由于导热系数低，体现出这样的特性，让人无论在什么季节，都可以舒适地赤脚在上面行走，特别适合铺装在老人、小孩的起居室。虽然经过现代科学的处理，竹地板的耐水性得到了一定的提高，不过过于潮湿的环境对它的使用寿命（20年左右）还是有很大的损害，所以不适合用于浴室、洗手间、厨房等属于房子“湿区”的区域。
种类
按色彩来划分，市面上的竹地板主要分为两种。一种是自然色，竹地板的色差比木地板小，因为竹子的生长半径比木头要小得多，受日照影响不严重，没有明显的阴阳面的差别，所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板有丰富的竹纹，而且色泽匀称，做成地板色调比较统一。自然色中又分为本色和碳化色：本色以清漆加工表面，取竹子最基本的颜色，亮丽明快，碳化色与胡桃木的颜色相近，其实是竹子经过烘焙转变而成，凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。另一种是人造上漆的，可以调配各种缤纷的色彩，不过竹纹已经不太明显。
选购
选购方式选购竹地板可以参照以下方式：首先看面，漆上无气泡，是否清新亮丽，竹节是否太黑，表面有无胶线（一条一条均匀顺长直线，机加工工艺不精细，热压压力不等等原因造成的）然后看四周有无裂缝，有无批灰痕迹。是否干净整洁，再就是看背面有无竹青竹黄剩余，是否干净整洁。一切看完后还要验货，看样品与实物是否有差距，最后一项是安装，如需打龙骨则按标准30公分左右一根，标板需四道龙骨，现在很多经销商三道，由于竹子有弹性，容易咯咯吱吱的响。
优点：材质厚实，不怕水。
缺点：怕划伤。竹地板特点色差小，因为竹子的生长半径比树木要小得多，受日照影响不严重，没有明显的阴阳面的差别，因此竹地板  竹地板有丰富的竹纹，而且色泽匀称﹔表面硬度高也是竹地板的一个优点。竹地板因为是植物粗纤维结构，它的自然硬度比木材高出一倍多，而且不易变形。理论上的使用寿命达 20 年。稳定性上，竹地板收缩和膨胀要比实木地板小。但在实际的耐用性上竹地板也有缺点：受日晒和湿度的影响会出现分层现象。由于它比热比较大，并且密度高，所以在冬天，它的热量也不会流失，所以，竹地板有保暖的性能。首先看环保对强化木地板而言，地板环保的最主要标准在于甲醛释放量。对甲醛释放量标准的限定上，地板界的环保总共经历了E1、E0、FCF三次技术革命。在较早阶段，人造板的甲醛释放量标准为E2级（甲醛释放量≤30mg/100g），其甲醛释放限量很宽松，即使是符合这个标准的产品，其  竹地板效果图——舞蹈教室甲醛含量也可能要超过E1级人造板的三倍多，严重危害人体健康，所以绝对不能用于家庭装饰装修。于是有了第一次环保革命，在这次环保革命中，地板界推行E1级环保标准，即甲醛释放量为≤1.5㎎/L，虽然对人体基本上不构成威胁，但地板中仍残留着许多游离甲醛。去年，地板行业又开始了第二次环保革命，推出了E0级环保标准，使地板甲醛释放量降低到了0.5㎎/L。接着看品质好地板要选择好材料，好材料要天然，密度高而适中。有些人认为人造板密度越高越好，其实不然，过高的密度，其吸水膨胀率也高，容易引起尺寸变化而导致地板变形。其次，要依靠先进的地板生产线及设备及严谨的工艺，才能生产出一流的地板。判断地板品质的优劣也可以从质量检测证书，以及其他诸如 “国家质量免检产品”、“ISO9001质量体系认证”、“ISO14001环境体系认证”等荣誉证书来衡量，因为这些荣誉的获得必定使一个企业精细化经营的结果。三看服务服务关系到产品质量的保证，也是企业形象的表现。地板产品在安装不久后出现一些变形、起翘、开裂的问题，很多是由于安装不当造成的。因此服务是否专业化，也影响到产品性能的发挥.现在地板安装流行无尘安装，家装中粉尘污染不可小觑，如在地板安装工程中，就难免会出现木屑及粉尘，飘浮在空气中，其危害同样是长期而严重的。搬进新房的人们常会得一种“新居综合症”的怪病，例如每天清晨起床时，感到憋闷、恶心，甚至头晕目眩；容易感冒；经常感到嗓子不舒服，呼吸不畅，时间长了易头晕、疲劳等。这是因为呼吸道受到了感染，而最大的诱因就是长期悬浮在空中的粉尘侵扰。为了避免粉尘污染，最好选择无尘安装。四看品牌品牌的含义决不止于企业的知名度。一个成熟且又成功的品牌，最后拥有的并不是强势和知名度，而是与消费者形成牢固的心理联系。一个得到大家认可的品牌是通过企业、产品与消费者之间长期的互动而建立起来的，它是时间的积累、企业的切实行动、产品与服务的不断提升等诸多因素在消费者心目中滋生出来的。企业品牌，即是企业的一种承诺，一种态度，对消费者来说，是一种保障。因此，消费者选择产品时最好选择大品牌，以得到质量、服务等多方面更好的保障。最后再看价格在如今的建材行业内，存在很多牟取暴利、甚至损害消费者利益的事件，风气败坏导致了消费者信任度降低。价格处于混乱状态，消费者也感到迷茫，不知道自己的付出是否物有所值，因此都希望了解有一个相对透明的价格。德尔地板为让所有的顾客明明白白消费，于2006年在全国全面实行明码实价的政策。各地加盟专卖店都必须采用全国统一价格，让出中间利润给消费者，诚信经营，为顾客提供一个诚信的环境。竹地板的价格一般都在150元/平方左右。
保养常识
（一）保持室内通风干燥的环境
经常性地保持室内通风，既可以使地板中的化学物质尽量的挥发，排向室外，又可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下，室内的通风透气更为重要。常用的做法是：经常打开窗户或房门，使空气对流，或采用空气调节系统及换气系统，从而创造室内干爽洁净的环境。
（二）避免阳光曝晒和雨水淋湿
有些房屋阳光或雨水能直接从窗户进入室内的局部范围，这将对竹材地板产生危害。阳光会加速漆面和胶的老化，还会引起地板的干缩和开裂。雨水淋湿后，竹材吸收水份引起膨胀变形，严重的还会使地板发霉。因此在日常使用中要特别加以注意。
（三）避免损坏地板表面
竹材地板的漆面既是地板的装饰层，又是地板的保护层，因此，应避免硬物的撞击，利器的划伤、金属的摩擦等，化学物品也不能存放在室内。另外，室内家具在搬运，移动时应小心轻放，家具的脚应垫放橡胶皮等。公共场所，应在主要通道上铺盖地毯等。
（四）正确的清洁打理
在日常使用过程中，应经常性地清洁地板，保持地面的干净卫生。清洁时，可先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净，然后再用拧干水的抹布人工擦拭，如面积太大时，可将布拖把洗干净，再挂起来滴干水滴，用来拖净地面。切不能用水洗，也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。平时如果有含水物质泼洒在地面时，应立即用干抹布抹干。
如果条件允许，还可以间隔一段时间打一层地板蜡以加强对地板的保护。油漆面如有损坏，可以自己用普通清漆补上或请厂家来修理。
安装及注意事项
悬浮式安装法竹地板采用科学的悬浮式安装法，符合竹地板的物理特性，充分考虑到水泥地板与竹地板的伸缩因素，利用竹地板四面企口相拼接在一起，不
与地面粘接，在墙的四周留一定的伸缩缝（安全缝），缝上面用地脚遮盖，保持地板的总体美观，又给竹地板留有缩空间，竹地板就不会弯凸。
悬浮式安装法，不需打龙骨架，不铺平面板，不施胶，不打钉，不砂磨，不上漆（每片竹地板已用进口UV漆六面全封闭，表面已形成坚固的耐磨层），省时、省工、省料、省钱（铺装工料费仅为木地板铺装工料费的三分之一），拆装自如。
一、安装前的准备
1、平整地面，用水泥浆抹平并干透。
2、用沥青漆漆地面1—2启蒙并干透。
3、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面，要求平整，不重叠，不起皱。
4、备好1.2×1.2cm杉木条若干待用。
二、安装竹地板
1、量好尺寸，合理用材。所有截断的板材，其断面必须用清漆封口，防止受潮。
2、开始铺设竹地板时，把杉木条（1.2×1.2cm）置于四周墙根部，纵向开始铺装。第一片竹地板企口凹槽面紧靠杉木条，然后依次按企口凹凸面对接适度敲紧铺密。根据房间长度需截断的短板铺天横向墙根部。竹地板横缝交错铺设。
3、竹地板整体安装完毕后，将四周干部根的杉木板取出。
4、墙根四周用整片地板封地角板，以盖住伸缩缝。用木螺丝或竹签将地角板安装在墙上，木螺丝或竹签处可用近色漆料（或清漆）点涂。最后地角板上平面用同厚度木线装饰。
特别提醒：
竹地板之间不得太紧，防止挤压。竹地板背面与地板接触处不得用胶水。安装的好坏，直接影响到地板的整体效果，希望请有经验的木工施工。固定式安装法把安装地面修平整、透干、清洁。在地面上铺上一层油毯或防潮纸，将普通长条（龙骨）固定于水泥地上，龙骨间隔一般以30cm为宜。用1cm的胶合板铺在木条上并固定好，然后将竹地板铺装在胶合板上，公榫处用少许铁订即可。竹竹地板切断处要清油，以免复潮。地板的周边留1-1.5cm伸缩缝，安装地脚线。注意事项　：一、施工时先装好地板，后安装地脚板。
二、请使用1.5cm厚度的竹地板做地脚板，安全缝内不留任何杂物，以免地板无法伸缩。
三、卫生间、厨房和阳台与地板连接处应做好防水隔离处理。
四、地板安装完毕后12小时内不要踏踩。
五、维护时不得用水冲洗，只要用扭干的拖把或布拖擦即可。
六、如不慎将水倒至地面时，请及时擦干。
七、外出时请关好门窗，以免被雨水淋湿地面造成损坏。
八、建议在入口处放一块踏脚垫，以减小沙土、泥水对地板的磨损（有脱鞋习惯者无需采用此项）。
九、可在适当时候对地板上腊。
保养注意
1、保持室内干湿度　竹地板虽经干燥处理，减少了尺寸的变化，但因其竹材是自然界材料，所以，它还会随气候干湿度变化而有变形。在北方地区遇干燥季节，特别是开暖气时，室内可通过不同方法调节温度如采用加湿器或暖气上放盆水等;在南方地区黄霉季节，开窗通风，保持室内干燥。为此，在室内应尽量避免阳光曝晒和雨水淋湿，若遇水应及时擦干。　　2、避免损坏地板表面竹地板漆面，应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等。　　3、正确清洁地板在日常使用过程中，保持地面干净，清洁时，然后用拧干的拖把拖后焕然一新。如果条件允许，两至三个月打一次地板蜡，这样更佳.
竹地板发展前景
我国竹地板开始成规模进入市场也就是近十年的历史，但是竹材本身是一种天然的绿色材料，而且竹子是我国第二森林资源，竹子产量丰富，年产量约1160万吨，约占世界竹产量的1/3，而我国长期以来一直面临木材供不应求的矛盾，以竹代木这给丰富的竹材开发利用加工成竹地板提供了良好的发展机遇。而且竹地板又具有独特的特点，纹理通直，色泽高雅，尺寸稳定性好，又有"宁可食无肉、不可居无竹"的美誉，为居室增添更多的文化品味，而且地板生产工艺已成熟，当前已逐渐深得青睐。在过去几年中竹地板生产大企业以出口为主，出口量逐年递增，出口欧洲、美国、加拿大以及东南亚国家，而在国内东北地区城市较为流行，其销售量上升趋势较猛，北京和其它地区城市也呈平稳上升趋势，困此其市场前景可观。